— 148 — 



sammen, welches bei einem weit geringeren Hitzegrad 

 flüssig blieb, als welcher zur Schmelzung des Chlor- 

 calciuras allein nöthig war. Die erstarrte Schmelze bil- 

 dete eine halbdurchsichtige krystallinische Masse. Die 

 innere Tiegelwand war durchaus blank und ungefleckt, 

 und zeigte nur an einer Stelle der Niveaulinie der ge- 

 schmolzenen Masse einen Strich von angegriff'enem Platin. 

 Um die zersetzende Wirkung der Schmelze zu prü- 

 fen, wurden 0,34 Gramm Jadeitpulvers in den Tiegel auf 

 dieselbe gebracht und erhitzt; sowie die Masse zu schmel- 

 zen anfing, begann die Zersetzung mit Schäumen, sodass 

 die Hitze gemässigt werden musste, bis das Schäumen 

 nachliess und zuletzt Alles bei schwach glühendem Flusse 

 ruhig floss. Nach dem Erkalten löste sich die Masse 

 leicht vom Tiegel ab, ^yelcher mit Ausnahme der oben 

 berührten gelblichen Linie vollkommen blank war. Bei 

 weiterer Behandlung der Schmelze fand es sich, dass die 

 Zersetzung eine ganz vollständige gewesen war und dass 

 ein viertelstündiges Schmelzen zur vollständigen Zer- 

 setzung des Silikates genüge. Bei mehrfacher Modifica- 

 tion des Verfahrens , zum Zwecke der Ausmittelung der 

 Minimalmengen von Baryterdehydrat und Chlorcaicium, 

 welche noch eine vollständige Aufschliessung der Silikate 

 erlaube und dennoch den Platintiegel vollkommen gegen 

 den Angriff des Baryterdehydrates schütze, fand sich fol- 

 gendes Verhältniss als das beste : Auf 1 Theil Silikat, 

 4 Theil Baryterdehydrat und 4 bis 5 Theile Chlor- 

 caicium. Erst wird dieses eingeschmolzen und unter 

 dem Erstarren im Tiegel umgeschwenkt; dann das Baryt- 

 erdehydrat auf das Chlorcaicium gelegt und eingeschmol- 

 zen. Nach dem Erkalten wird das Silikat im feinge- 

 schlemmten Zustande auf das Reagens gebracht, sorg- 

 fältig bei sehr gemässigter Hitze zum Schmelzen erhitzt 



